( 1362 ) 

 posé de fluorure de potassium et de fluorure d'aluminium. Clmque addi- 

 tion de silice provoque un dégagement gazeux assez vif. Après refroidisse- 

 ment lent et lessivage de la masse, on obtenait des cristaux volumineux 

 de leucite. 



» Le bain employé peut être obtenu de différentes manières : 

 ). 1° En chauffant ensemble de l'alumine calcinée et du fluorhydrate de 

 fluorure de potassium, d'abord lentement, puis, peu à peu, jusqu'à la tem- 

 pérature du rouge vif; 



» 2° En projetant dans du fluorure de potassium fondu soit le produit 

 de la précipitation d'une solution d'alun par les eaux de lavage d'expé- 

 riences précédentes, soit le fluorure double obtenu par les procédés que 

 nous décrirons plus loin. 



» Analyse. — Les produits provenant de la première et de la troisième série d'expé- 

 riences étaient très homogènes. 



» J'ai pu séparer la leucite du fluorure double produit en même temps dans la 

 deuxième série en traitant le mélange par une solution moyennement concentrée de 

 potasse caustique, qui dissout complètement le fluorure double. 



» Après m'être assuré que le produit ne contenait pas de lluor, en l'attaquant par 

 l'acide sulfurique dans un tube ouvert, je l'ai traité, finement porphyrisé, par HCl et 

 AzOS qui l'ont complètement décomposé avec dépôt de silice gélatineuse. 



» La masse était évaporée à siccilé et reprise par l'eau acidulée. 



» Dans la dissolution, l'alumine a été précipitée par l'ammoniaque, et, après sépa- 

 ration de l'alumine, la potasse a été dosée à l'état de chlorure de potassium. 



» Les analyses conduisent à la formule KO. Al-0^.4Si O- : 



Trouvé. 

 I. 11. Calculé. 



Silice 55, oG 55, 1 1 55,o46 



Alumine 20,5.2 2o,6o 23,894 



Potasse 21,18 21,27 2i,56o 



DgiT'J 99-98 100,000 



» On a vu comment j'ai pu séparer la leucite du fluorure de potassium et d'alumi- 

 nium produit en même temps. Je n'ai pu, sur le mélange, déterminer d'une façon 

 suffisamment précise la composition de ce dernier produit, mais j'ai pu, à la suite des 

 expériences dont la descrij)tion va suivre, obtenir ce fluorure débarrassé de toute ma- 

 tière étrangère. 



» I>a leucite ainsi obtenue est en trapézoèdres parfaitement limpides à arêtes vives 

 et facettes brillantes. Elle possède toutes les propriétés optiques de la leucite natu- 

 relle et renferme quelques inclusions vitreuses à bulle. 



» Fluorure double d'aluminium ci de potassium. — J'ai chauffé un aie- 



